L'almandine ; 2 SiO» + APO' + 3 FeO 

 Le spessartine : 2 SiO' + APO' + 3 MnO 

 Le mélanite t 2 SiO' + Fe=0= + 3 CaO 



» A ces quatre espèces il faut en ajouter une cinquième, 

 Vouwarotuite ou grenat à base d'oxyde chromique 2 SiO* -}- 

 Cr^o^* -f- 3 CaO, dont la composition n'était pas bien connue à 

 l'époque où Beudant a écrit son Traité, 



» Ces cinq espèces , par leurs mélanges ou par la substitution 

 et rechange de leurs bases en diverses proportions, donnent nais- 

 sance à des variétés en nombre infmi. 



» Les échantillons qui représentent chacune de ces espèces 

 types présentent des caractères assez liels lorsqu'ils ne renferment 

 que peu ou point de mélanges, condition qui, du reste, ne se ren- 

 contre que rarement. — Ainsi le grenat grossulaire est blanc ou 

 faiblement coloré en verdâtre ou en jaune orangé ; il fond aisément 

 au chalumeau en un verre non magnétique ; il est attaqué par les 

 diCiàes.V almandine montre des teintes rouges ou violettes plus ou 

 moins foncées, il n'est pas attaqué par les acides, et il donne, par 

 la fusion au chalumeau, un verre noir faiblement magnétique. 

 C'est à cette espèce qu'on peut rapporter les beaux grenats em- 

 ployés dans la bijouterie. Le spessartine est faiblement coloré en 

 jaune orangé; il fond en scorie noire non magnétique et donne 

 avec le borax ou le sel de phosphore, au feu d'oxydation, la couleur 

 violette qui caractérise Toxydé de manganèse. Le mélanite, qui 

 tire son nom de la couleur noire observée sur certains échantillons 

 qu'on a considérés comme types de l'espèce, présente une den- 

 sité un peu supérieure à celle des autres grenats, et fond aisément 

 au feu de réduction en donnant un verre noir fortement magné- 

 tique. Enfin Vouwarowite se distingue par sa belle couleur verte. 



« En faisant divers essais sur un assez grand nombre de grenats 

 dont je voulais opérer le classement, je fus surpris de voir que le 

 grenat noir de Frascati, qui avait servi de type à Beudant poui* 

 établir l'espèce mélanite, donnait par la fusion à la flamme réduc- 

 trice du chalumeau un verre noirâtre très faiblement magnétique. 

 Il me parut intéressant d*en refaire l'analyse : je l'ai trouvé com- 

 posé ainsi qu'il suit : 



